Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. _Iß3_ 



Viktor Pöschl: Experimentelle Untersuchungen an iso- 

 morphen Silikaten. (Tscherm. Min. u. petr. Mitt. 26. p. 413—456. 1908.) 



Für die Versuche wurden außer Hedenbergit von Elba nur künstliche 

 Gemenge benutzt, Magnesiumoxyd, Calciumcarbonat, Eisencarbonat und 

 Kieselsäureanhydrid. Die fein gepulverten Substanzen wurden in dem der 

 Mischung entsprechenden Verhältnis gemischt und ihre Schmelzen langsam 

 abgekühlt. Die Schmelzpunkte wurden im horizontalen elektrischen Ofen 

 mittels des Tetraeders bestimmt. 



I. Reihe: Diopsid-Hedenbergit. Es wurde zunächst die der Formel 

 CaMgSi 2 0 6 entsprechende Verbindung rein dargestellt; sie hatte ein spez. 

 Gew. von 3.078, Auslöschungsschiefe c:c 32°, das Schmelzintervall er- 

 streckte sich von 1300 — 1325°. Am Hedenbergit von Elba wurde das 

 spez. Gew. zu 3,527 bestimmt. Beide Komponenten wurden in sieben 

 Verhältnissen gemischt und bilden eine ununterbrochene Mischungsreihe. 

 Von den physikalischen Konstanten sind die Schmelzpunkte und Aus- 

 löschungsschiefen additiver, die spezifischen Gewichte aber in bezug auf 

 das des reinen Diopsids nicht genau additiver Natur; trotzdem liegt 

 wahrscheinlich Isomorphie vor. 



II. Reihe: Enstatit-Diopsid. Hier liegt unzweifelhaft Isodimorphie 

 vor mit einer kleinen Lücke in der Mischungsreihe. 



III. Reihe: For steri t- Fay alit (Mg 2 Si0 4 — Fe 2 Si0 4 ) sind un- 

 zweifelhaft isomorph. Die Komponenten zeigen bei additiven physikalischen 

 Eigenschaften nur beschränkte Mischbarkeit ; die Lücke reicht von ungefähr 

 66Mg 2 Si0 4 :34Fe 2 Si0 4 bis 3 Mg 2 Si 0 4 : 97 Fe 2 Si 0 4 , was mit dem Auf- 

 treten analoger Mischkristalle in der Natur im Einklang steht. Schmelzen, 

 die einer innerhalb der „Lücke" gelegenen Zusammensetzung entsprächen, 

 liefern keine chemisch identen Mischkristalle mehr, was sich aus der 

 Magnetitausscheidung bei künstlichen Schmelzen ergibt. 



IV. Reihe: Forsterit und reiner Kalkolivin (Mg 2 Si0 4 und 

 Ca 2 Si() 4 ) bilden isodimorphe Mischkristalle mit einer Lücke in der 

 Mischungsreihe, die etwa vom Verhältnis 50Mg 2 SiO 4 zu 50Ca 2 SiO 4 bis 

 zur Mischung 20Mg 2 SiO 4 zu 80Ca 2 SiO 4 reicht. Auch Mischungsversuche 

 von Ca 2 Si0 4 mit Mg 2 Si 0 4 -j- Fe 2 Si0 4 lassen Isodimorphie erkennen. 



Brauns. 



W. Wahl: Die Enstatitaugite. Eine Untersuchung 

 über monokline Pyroxene mit kleinem Winkel der optischen 

 Achsen und niedrigem Kalk g ehalt. (Tscherm. Min. u. petr. Mitt. 

 26. 1907. 1—131. Mit 1 Taf. u. 3 Textfig. — Auch veröffentlicht als 

 akademische Abhandlung in Helsingfors am 25. Mai 1906.) 



E. A. Wülfing 1 hat gezeigt, daß unter den sesquioxydarmen oder 

 -freien Pyroxenen der Diopsid- Hedenbergit -Gruppe der Gehalt an 



1 E. A. Wülfing, Beitr. z. Kenntnis d. Pyroxenfamilie. Heidelberg 

 1891. Vergl. dies. Jahrb. 1892. IL -23-. 



1* 



